## PENGARUH LARUTAN COKLAT (Theobroma cacao L) TERHADAP STABILITAS WARNA BASIS GIGI TIRUAN RESIN NILON TERMOPLASTIS

## (EFFECT OF BROWN CONDENSATION (Cacao Theobroma L) TOWARD COLOR STABILITY OF DENTURE BASES OF NYLON THERMOPLASTIC RESIN)

## Amiyatun Naini
Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember Jl. Kalimantan 37 Jember (0331)333536, 08124918255, E-mail: amiyatunaini_drg@yahoo.co,id

## Abstract
Nylon thermoplastic resin is one of materials for making flexible denture and not use wire as retention, but it has bad physical  properties  such  as  absorption  of  water.  In  oral  cavity,  it  always  contacts  with  foods  and  beverages  which consumed by people. Chocolate is one of foods which often consumed by people. The aim of this research was to know the effect of brown condensation (Cacao Theobroma L) towards color stability of denture bases of nylon thermoplastic resin.  Research  used  nylon  thermoplastic  resin  (valplast)  disk,  the  size  was  10  x  10  x  2mm  that  soaked  in  brown condensation for 7 and 14 days. As control disk was soaked in akuadest. Color stability test used densitometer. The result showed that there was significant difference between control and treatment groups. It is caused by dissolve component/ tannin diffused in capillary stream into nylon thermoplastic resins and caused discolorisation. In conclusion, there is effect of brown condensation (Cacao Theobroma L) towards color stability in denture bases of nylon thermoplastic resin and discolorisation  depend on  the time of nylon thermoplastic soaking.
Key words : brown condensation, color stability, nilon thermoplastic resin

## Abstrak
Resin  nilon  termoplastis  merupakan  bahan  pilihan  untuk  pembuatan  gigi  tiruan  yang  flexible  atau  lentur  dan  tidak menggunakan kawat retensi, tetapi mempunyai sifat fisik penyerapan air dalam rongga mulut karena selalu berkontak dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Salah satu bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat adalah coklat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh larutan coklat ( Theobroma cacao L ) terhadap stabilitas warna basis gigi tiruan nilon termoplastis. Sampel penelitian menggunakan nilon termoplastis (valplast) dengan ukuran 10 x 10 x 2mm yang direndam dalam larutan coklat selama 7 dan 14 Sebagai kontrol adalah akuades. Pengujian stabilitas warna menggunakan Densitometer. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan warna yang bermakna antara kelompok kontrol (akuades) dan kelompok larutan coklat. Hal ini disebabkan komponen terlarut/ tannin mengalami aliran kapiler secara  difusi  kedalam  nilon  termoplastis  sehingga  menyebabkan  perubahan  warna.  Sebagai  kesimpulan,  terdapat pengaruh larutan coklat ( Theobroma cacao L ) terhadap stabilitas warna basis gigi tiruan nilon termoplastis tergantung pada waktu perendaman nilon termoplastis.
Kata kunci : larutan coklat, stabilits warna, resin nilon termoplastis

## PENDAHULUAN
Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap perawatan kesehatan gigi dan mulut semakin meningkat, salah satunya  adalah  kebutuhan  pembuatan  gigi  tiruan akibat  kehilangan  gigi  yang  berfungsi  untuk  ke- butuhan  estetis  maupun  fungsi  pengunyahan.  Gigi
tiruan  yang  biasa  dipakai  adalah  dari  bahan  resin akrilik yang warnanya menyerupai gusi dan bahan- nya  kaku.  Retensi  gigi  tiruan  diperoleh  dengan menggunakan  kawat  klamer  sehingga  estetisnya berkurang. 1
Perkembangan bahan kedokteran gigi sekarang ini disesuaikan  dengan  keinginan  atau  bertambahnya
minat  masyarakat  untuk  memenuhi  keindahan/es- tetis. Banyak pasien lebih  memilih gigi tiruan yang tidak  menggunakan  kawat  oleh  karena  kebutuhan estetis pasien sangat tinggi. Resin nilon termoplastis merupakan  bahan  pilihan  untuk  pembuatan  gigi tiruan yang fleksibel atau lentur, tidak menggunakan kawat retensi, yang secara formula kimia penyusun- nya  ada  3  jenis  yaitu polyamide (valplast , lucitone, flexite ), polycarbonate ( reigning ,  jet  carbo  resin) dan polyethylene  terepthalate ( estheshot ).  Valplast adalah  n ylon thermoplastic yang  lebih  tipis  dan  le- bih  translusen  dari  pada  gigi  palsu  biasa.  Valplast sangat baik dalam  estetika, tidak menggunakan ka- wat  retensi  tetapi  perlekatan  dalam  rongga  mulut sangat  baik  sehingga  lebih  disukai  pasien  karena nyaman dalam pemakaian dan valplast fleksibel te- tapi tetap kuat dan tidak bisa patah. 2 Basis gigi tiruan nilon  termoplastik  ini  mempunyai  sifat  fisik  yaitu pengerutan, perubahan dimensi dan penyerapan air. Penyerapan  air  yang  tinggi  merupakan  kekurangan utama  nilon.  Hal  ini  disebabkan  nilon  termoplastik mempunyai  serat  yang  menyerap  air.  Nilon  termo- plastik  juga  memiliki  sifat  hidroskopi  yaitu  ke- mampuan  suatu  zat  untuk  menyerap  molekul  air dari lingkungannya.
Gigi tiruan yang ada dalam rongga mulut akan se- lalu berkontak dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Salah satu bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh  masyarakat adalah coklat yang di- olah  dari  biji  kakao. 3 Menurut  data  International Cocoa  Organization  2003,  tingkat  konsumsi  coklat di Indonesia 12 ribu ton per tahun. 4 Umumnya hal- hal yang mendasari konsumen mengonsumsi coklat adalah  keinginan  konsumen  setelah  melihat  bentuk atau  cara  penyajian  coklat  yang  menarik.  Coklat yang diolah dari biji buah kakao memiliki beberapa kandungan antara lain 2,1% air; 54,1% lemak; 2,2% nitrogen;  0,1%  glukosa;  6,1%  pati;  4,1%  pektin; 2,1% serat kasar; 1,9% selulosa; 1,2% pentose; dan 2,0% tannin (asam tanat). Kandungan tannin dalam coklat  dapat  mempengaruhi  perubahan  warna  pada basis gigi tiruan. 4 Penelitian ini bertujuan untuk me- ngetahui  pengaruh  larutan  coklat    ( Theobroma  ca- cao  L )  terhadap  stabilitas  warna  basis  gigi  tiruan nilon termoplastis.

## BAHAN DAN METODE
Jenis  penelitian  adalah  penelitian  eksperimental laboratorium  dengan  rancangan  penelitian pre pos- test control group design, yaitu dilakukan pengukur- an  (observasi)  pada  kelompok  kontrol  dan  kelom- pok perlakuan sebelum dan setelah diberikan suatu perlakuan. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi  Farmasi  Program  Farmasi  Universitas
Jember pada bulan Mei-Juni-2011. Sampel peneliti- an  nilon  termoplastis  (valplast) dengan  ukuran  10 mm x 10mm x 2mm. 4 Kriteria sampel bentuk  dan ukuran sampel disesuaikan  dengan ukuran cetakan, sampel  tidak  porus,  permukaan  halus  dan  rata,  dan tidak berubah bentuk. 5 Pembagian kelompok sampel penelitian yaitu  kelompok kontrol, sebelum dan se- telah  perendaman  7  hari,  sebelum  dan  setelah  pe- rendaman 14 hari. Kelompok perlakuan dalam larut- an  coklat:  sebelum  dan  setelah  perendaman  7  hari, sebelum  dan  setelah  perendaman  14  hari.  Jumlah sampel  tiap  kelompok  adalah  6.  Penelitian  ini  di- lakukan  perendaman  selama  7  hari,  diasumsikan  7 hari  identik  dengan  pemakaian  selama  2  tahun. Misalnya  seseorang  yang  mempunyai  kebiasaan mengkonsumsi minuman coklat satu kali sehari. Se- kali  minum  menghabiskan  waktu  15  menit.  Pe- rendaman selama 7 hari berarti 7 x 24 jam x 60 me- nit=  10080  menit:  15  menit/hari=  672  hari  identik dengan pemakaian 2 tahun.
Pembuatan larutan coklat dengan cara bubuk cok- lat  sebanyak  5  gram  dilarutkan  dalam  625  ml  air mendidih.  Larutan  tersebut  diendapkan  kemudian diambil sebanyak 500 ml, dibiarkan sampai dingin. 4 Perlakuan  sampel  nilon  termoplastis  (valplast)  di- rendam  dalam  larutan  coklat  pada  suhu  ruang,  se- luruh  permukaan  valplast  harus  terendam  dalam larutan coklat. Perendaman dilakukan selama 7 dan 14  hari.  setiap  hari  larutan  perendam  diganti.  Se- bagai kontrol dilakukan perendaman valplast dalam akuades steril selama 7 dan 14 hari.
Pengujian  perubahan  warna  dilakukan  setelah sampel  dibersihkan  dengan  sikat  gigi  yang  halus, dibilas  dengan  akuades  steril  dan  dikeringkan  di- masukkan  dan  diletakkan  pada  alat  pengukur.  Pe- ngukuran  dilakukan  melalui  sinar  yang  datang  dari la UV-Vis, kemudian berkas cahaya yang terbentuk diproyeksikan  pada  sampel  dan  dilakukan  pe- ngukuran. Intensitas cahaya yang  mengenai sampel diukur  dengan  menggunakan  Densitometer  merek Camag. 6
Data  yang  diperoleh  ditabulasi  menurut  kelom- pok  masing-masing.  Kemudian  dilakukan  uji Kolmogorov-Smirnov dan  uji Levene’s untuk  me- ngetahui  distribusi  dan  homogenitas  data. Selanjut- nya  data  dianalisa  dengan One  Way  Anova ,  ke- mudian  dilanjutkan  dengan  uji LSD untuk  me- ngetahui  kelompok  mana  yang  berbeda  secara bermakna dengan  menggunakan tingkat kepercaya- an 95% (α= 0,05).

## HASIL
Tabel  1  menunjukkan  nilai  rerata  intensitas  ca- haya antara kelompok kontrol (akuades) dan kelom-
pok  larutan  coklat  mengalami  peningkatan  dari  se- belum perendaman dan setelah perendaman selama 7 dan 14 hari. Pada kelompok larutan coklat terjadi peningkatan intensitas cahaya lebih besar dibanding kelompok  kontrol atau yang direndam dalam akua- des.  Peningkatan  terbesar  nilai  rerata  intensitas cahaya  terjadi  pada  kelompok  larutan  coklat  yang direndam selama 14 hari.
Tabel 1.  Nilai  rerata  dan  standar  deviasi  pengukuran intensitas cahaya nilon termoplastis pada kelom- pok kontrol  (akuades) dan larutan coklat
Kelompok n SD Kontrol (akuades) Sebelum perendaman 7 hari Setelah perendaman 7 hari Sebelum perendaman 14 hari Setelah perendaman 14 hari 6 6
6
6 25966,07 29551,99 24391,80 30155,77 1123,24 1301,58 1908,46 2833,90 Larutan coklat Sebelum perendaman 7 hari Setelah perendaman 7 hari Sebelum perendaman 14 hari Setelah perendaman 14 hari 6 6
6 6
28777,20 32411,76 25375,81 34735,01 4684,52 3326,85 2329,89 3086,98
Hasil  nilai  rerata  pengukuran  intensitas  cahaya pada  kelompok  kontrol  dan  larutan  coklat  dapat dilihat pada Grafik 1.
Grafik 1. Nilai  rerata  pengukuran  intensitas  cahaya  pada kelompok  kontrol  dan  larutan  coklat  A: Sebelum perendaman selama 7 hari, B: Setelah perendaman  selama  7  hari,  C:  Sebelum  pe- rendaman  selama  14  hari,  D:  Setelah  pe- rendaman selama 14 hari
Selanjutnya  dilakukan uji normalitas Kolmogorof Smirnov  untuk  mengetahui  normalitas  data,  diper- oleh nilai 0,662. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemaknaan > 0,05 berarti data berdistribusi normal. Selanjutnya  dilakukan  uji  homogenitas,  hasilnya 0,331,  hal  ini  menunjukkan  tingkat  kemaknaan >0,05 berarti data homogen. Data yang diperoleh se- lanjutnya diuji menggunakan anova satu arah untuk mengetahui  pengaruh  perendaman  basis  gigi  tiruan dari nilon termoplastis dalam larutan coklat terhadap nilai  intensitas  cahaya  diperoleh  nilai  0,016  yang berarti nilai signifikansi (<0,05). Hal ini  menunjuk- kan  terdapat  perbedaan  yang  bermakna  antara kelompok  kontrol  (akuades)  dan  kelompok  larutan coklat.  Untuk  mengetahui  besar  beda  rerata  nilai intensitas cahaya antara kelompok kontrol (akuades) dan kelompok larutan coklat dilanjutkan dengan uji LSD.
Tabel 2.  Hasil  uji  LSD  nilai  intensitas  cahaya  nilon termoplastis pada  kelompok  kontrol    (akuades)
dan larutan coklat selama 7 dan 14 hari Kelompok Kontrol (akua) selama 7 hari Larutan coklat selama 7 hari Kontrol (akua) selama 14 hari Larutan coklat selama 14 hari Kontrol (akua) selama 7 hari - 0,087 0,708 0,004 (B) Larutan coklat  selama 7 hari 0,087 - 0,171 0,159 Kontrol (akua) selama 14 hari 0,708 0,171 - 0,009 (B) Larutan coklat  selama 14 hari 0,004 (B) 0,159 0,009 (B) -
Tabel 2  menunjukkan  nilon termoplastis yang di- rendam  dalam  akuades  sebagai  kelompok  kontrol selama  7  hari  dibandingkan  dengan  nilon  termo- plastis yang direndam dalam larutan coklat selama 7 hari  tidak  ada  perbedaan  bermakna.  Yang  berbeda bermakna adalah antara nilon termoplastis yang di- rendam  dalam  akuades  selama  7  hari  dengan  nilon termoplastis yang direndam dalam larutan coklat se- lama 14 hari dan nilon termoplastis yang direndam dalam akuades selama 14 hari dengan nilon termo- plastis  yang  direndam  dalam  larutan  coklat  selama 14 hari

## PEMBAHASAN
Dalam  praktek  dokter  gigi,  banyak  pasien  yang lebih  memilih  gigi  tiruan  yang  tidak  menggunakan
kawat  oleh  karena  kebutuhan  estetik  pasien  sangat tinggi.  Resin  nilon  termoplastis  merupakan  bahan pilihan  untuk  pembuatan  gigi  tiruan  yang  fleksibel atau  lentur  tidak  mudah  patah,  tidak  menggunakan kawat  retensi,  lebih  tipis  dan  lebih  translusen  dari- pada gigi tiruan yang lain. 2 Tetapi basis gigi tiruan nilon  termoplastik  ini  juga  mempunyai  sifat  fisik yang  kurang  menguntungkan  yaitu  pengerutan, perubahan dimensi dan penyerapan air. Penyerapan air yang tinggi merupakan kekurangan utama nilon. Hal  ini  disebabkan  nilon  termoplastik  mempunyai serat  yang  menyerap  air.  Nilon  termoplastik  juga memiliki  sifat  hidroskopi  yaitu  kemampuan  suatu zat untuk menyerap molekul air dari lingkungannya. Penelitian  ini  melakukan  perendaman  basis  gigi tiruan  nilon  termoplastis  dalam  akuades  steril  yaitu sebagai kelompok kontrol dan dalam larutan coklat sebagai  kelompok  perlakuan  selama  7  dan  14  hari. Pada  Tabel  1  diperoleh  hasil  data  pengukuran intensitas  cahaya  setelah  perendaman  lebih  besar dari  sebelum  perendaman  baik  yang  direndam  da- lam  akuades    maupun  larutan  coklat,  hal  ini  me- nunjukkan  bahwa  cairan  akan  terserap  oleh  ni- lon  termoplastis  sehingga  berpengaruh  pada  nilai intensitas  cahaya.  Sesuai  pernyataan  Phillip,  pada nilon  termoplastis  yang  berkontak  dengan  cairan umumnya  akan  terjadi  penyerapan  cairan  atau  ter- jadi  difusi  (berpindahnya  suatu  substansi  melalui rongga. 7 Menurut  Takabayashi fenomena penyerap- an  air  yang  terjadi  pada  resin  termoplastis  oleh karena tingginya sifat hidrofili dari bentukan amida yang  menyusun  rantai  utama  resin  poliamide,  se- hingga  tingginya  penyerapan  air  searah  dengan banyaknya konsentrasi rantai amide pada resin. 8
Salah satu cara untuk mengamati perubahan warna yang  terjadi  adalah  dengan  menggunakan  densito- meter yang dapat mengukur besarnya intensitas ca- haya  yang  diserap  oleh  suatu  benda.  Nilai  absor- bansi  unit  pada  Densitometer  akan  menurun  bila cahaya  yang  dipantulkan  lebih  banyak  dari  cahaya yang  diteruskan,  hal  ini  berarti  bila  warna  tersebut menjadi  lebih  muda  atau  mengarah  kewarna  putih berarti  lebih  banyak  spektrum  yang  dipantulkan daripada  yang  diteruskan,  sehingga  nilai  absorbs unit menjadi turun. 9
Dalam larutan coklat selama 7 dan 14 hari terjadi peningkatan  nilai  intensitas  cahaya  pada  nilon termoplastis.  Sampel  yang  direndam  dalam  larutan coklat  selama  7  hari  mempunyai  rerata  nilai intensitas cahaya 32411,76. Sampel  yang  direndam dalam  larutan  coklat  selama  14  hari  mempunyai rerata  nilai  intensitas  cahaya  34735,01.  Hasil pengukuran  intensitas  cahaya  pada  sampel  yang direndam  dalam  larutan  coklat  selama  7  hari  me- nunjukkan bahwa dalam waktu 7 hari sudah terjadi
peningkatan  nilai  intensitas  cahaya  pada  nilon termoplastis  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  pe- rendaman nilon termoplastis ke dalam larutan coklat selama 7 hari sudah mampu menimbulkan perubah- an  warna.  Hal  ini  disebabkan  komponen  terlarut/ tannin  mengalami  aliran  kapiler  secara  difusi  ke- dalam  nilon  termoplastis.  Hal  ini  didukung  oleh Takabayashi  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  pe- rubahan  warna  pada  resin  termoplastis  setelah  ber- kontak dengan beberapa minuman. Perubahan war- na  terjadi  oleh  karena  penetrasi  fisik  dari  pigmen antara  molekul  latik  atau  penyerapan  pigmen  pada permukaan resin nilon termoplastis. 8
Hasil  uji  Anova  satu  arah  terdapat  perbedaan antara  kelompok  kontrol  (akuades)  dan  perlakuan (larutan  coklat)  terhadap  nilai  intentensitas  cahaya nilon  termoplastis  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,016 (p< 0,05). Terdapat perbedaan bermakna nilai intensitas cahaya antara kelompok kontrol (akuades) dan perlakuan (larutan coklat) diduga adanya kom- ponen  tannin  dari  larutan  coklat  dengan  ikatan rangkap  dua  yang  terkonjugasi  pada  polifenol  ber- fungsi  sebagai  kromofor  (pengemban  warna)  dan adanya  gugus  (OH)  pada  tannin  berfungsi  sebagai auksokrom (pengikat warna). Adanya kromofor dan auksokrom  pada  tannin  dapat  menyebabkan  warna coklat. 4 Didukung  pula  oleh  Craig,dkk,  bahwa  zat warna alami terserap oleh resin akan  menyebabkan perubahan  warna. 10 sehingga  hasil  uji  berbeda  se- cara bermakna.
Pada  Tabel  2  hasil  uji  LSD  diperoleh  nilai  yang berbeda  bermakna  adalah  antara  nilon  termoplastis yang direndam dalam akuades selama 7 hari dengan nilon  termoplastis  yang  direndam  dalam  larutan coklat  selama  14  hari,  nilon  termoplastis  yang  di- rendam dalam akuades selama 14 hari dengan nilon termoplastis yang direndam dalam larutan coklat se- lama 14 hari. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama  waktu  perendaman  nilon  termoplastis  dalam larutan coklat maka nilai intensitas cahaya semakin tinggi  sehingga  terjadi  perbedaan  secara  bermakna dibanding dengan kelompok kontrol (akuades) yang ditunjukkan  dengan  semakin  besar  juga  perubahan warna  yang  terjadi.  Diduga  terjadi  akumulasi  pig- men  warna  tannin  pada  permukaan  nilon  termo- plastis  dan  penyerapan  warna  juga  lebih  banyak daripada  yang  dipantulkan  sehingga  nilon  termo- plastis menjadi lebih gelap
Pada  penelitian  ini  menggunakan  waktu  pe- rendaman selama 7 dan 14 hari, semakin lama wak- tu perendaman nilon termoplastis dalam larutan cok- lat,  semakin  besar  juga  perubahan  warna  yang  ter- jadi. Sesuai dengan asumsi bahwa 7 hari perlakuan sampel identik dengan pemakaian basis nilon termo- plastis selama 2 tahun, basis nilon termoplastis ter-
sebut  sudah  mengalami  perubahan  warna  menjadi lebih  gelap.  Sesuai  pernyataan  Phillip  bahwa  pe- nyerapan  zat  warna  cairan  dapat  terjadi  secara perlahan-lahan dalam jangka waktu tertentu dengan mekanisme difusi air. 7
Perubahan  warna  pada  basis  gigi  tiruan  nilon termoplastis tidak selalu permanen karena dapat ber- kurang setelah dilakukan perbersihan dengan meng- gunakan sikat gigi halus. Asumsi ini sesuai dengan pernyataan  Rohati  Ningrum  bahwa  kemungkinan cairan atau  partikel  yang  terserap akan  hilang  pada saat  penyikatan  atau  pemulasan  kembali. 11 Sebagai kesimpulan, terdapat pengaruh larutan coklat ( Theo- broma cacao L ) terhadap satbilitas warna basis gigi tiruan  nilon  termoplastis  dan  semakin  lama  waktu perendaman  nilon  termoplastis  semakin  besar  pe- rubahan warnanya.

## Daftar Pustaka
1. Anusavice  KJ.  Philips:  Buku  Ajar  Ilmu  Bahan Kedokteran Gigi.Edisi 10. Alih Bahasa. Johan Arief Budiman. Susi Purwoko. Jakarta. EGC, 2004: 22.
2. Ditolla  M.  Valplast:  flexible,  aesthetic  partial dentures. Chairside Perspective. 2005; 5(1).
3. Triatmojo.  Coklat.  http://triatmojo.  wordpress.com/ 2006/09/06/coklat. (6 September 2006).
4. Wijaya.  Pengaruh larutan coklat (Theobroma cacao
L) terhadap perubahan warna pada anasir gigi tiruan resin akrilik.  Skripsi.  Jember;  Fakultas  Kedokteran Gigi Universitas Jember. 2008. 10-5.
5. Meizarini.  Pengaruh  perendaman  basis  gigi  tiruan resin  akrilik  tipe  cross-linked  dalm  glutaraldehyde terhadap  pertumbuhan  C.albicans.  Majalah  Ke- dokteran Gigi FKG Airlangga.  2002. 35. 164
6. Laode.  Scanner  3  for  Densitometric  Evaluation  of Thin  Laper  Chromatograms.http://www.  Pascoun- has .net/jurnal-pdf (18 Mei 2007).
7. Phillips  RW.  Buku  Ajar  Ilmu  Kedokteran  Gigi, Edisi 10. Jakarta. EGC. 2003. 223-4
8. Takabayashi. Characteristics  of  denture  thermo- plastic  resins  for  non-metal  clasp  dentures  Dental Materials  Journal  Tsurumi  University  School  of Dental  Medicine,  2-1-3  Tsurumi,  Tsurumi-ku, Yokohama,  Kanagawa  230-8501,  Japan;  2010. 29 (4): 353-61
9. Vergadian. Kit eksperimentasi pengukuran berbasis intensitas  cahaya.  http://www.Stei.itb.ac.id/d4-oto- masi/images/stories/TA06-07/vergadian  (1  Nopem- ber 2008).
10. O’Brien  J,  William.  Dental  materials  and  their selections. 3rd ed. Canada: Quintessance Publishing Co, Inc. 2002: 40.
11. Rohatiningrum.  Pengaruh  larutan  coklat  (Theo- broma  cacao  L)  terhadap  perubahan  warna  resin akrilik.  Skripsi  Jember;  Fakultas  Kedokteran  Gigi Universitas Jember. 2003: 35.